Versuche an Silicaten. 17 



oder analoge gibt, in welchen Al.Og und Fe,, 0.. durch Cn^ 0. 

 vertreten ist, welche also die Formel 



II 

 i?Cn,SiO, 



haben würden. 



Da, wie aus meiner früheren mit E. Dittler verfaßten 



Mitteilung hervorgeht, es nicht gelingt, die Silicate: 



MgAUSiOe,CaA], SiOß 



sowie die analogen Eisenoxydsilicate aus Schmelzfluß darzu- 

 stellen, so war es auch nicht wahrscheinlich, ein Silicat: 



MgCr^SiOg 



herzustellen, was durch einen Versuch bestcätigt wurde. 



Es war auch nicht möglich, dieses Silicat dem Diopsid 

 beizumengen und eine homogene Schmelze zu erhalten. 



Versuch I. Zu einer Diopsidmischung wurde das Silicat 

 MgCrgSiOg, sowie das Silicat MgAl.^SiOg von beiden je 

 10 Molekülprozente zugesetzt. Obwohl die Abkühlungs- 

 geschwindigkeit anscheinend gering war, gingen diese beiden 

 Silicate nicht oder nur in sehr geringer Menge in das Diopsid- 

 silicat ein, sondern schieden sich gesondert aus, wobei sich 

 eine Wechselwirkung untereinander und mit dem Diopsid 

 zeigte. 



Das Silicat MgCrgSiOg zerfiel nach der Gleichung 



Mg Cr, Si Og = Mg . Cr^ O3 -1- Si 0^ 



die dadurch freiwerdende SiOa ging mit dem Silicat MgAlgSiOg 

 eine Verbindung ein, in der außerdem noch der größte Teil 

 des Magnesiums durch Ca aus dem Diopsid ersetzt wurde, 

 so daß also CaAl^SiaOg und ein etwas magnesiumreicherer 

 Diopsid entstand. 



In dem Schliffe finden sich neben überwiegendem Diopsid 

 Chromspinell und Anorthit in geringerer Menge. Der Chrom- 

 spinell reichert sich lokal stark an und bildet traubige 

 Aggregate, der Anorthit, in dem wohl ein Teil des Ca durch 

 Mg ersetzt ist, tritt in dünnen Leisten zwischen den Diopsiden 

 auf und zeigt in symmetrisch auslöschenden Zwillingen nach 



Sitzb. d. mathem.-naturw. Kl.; CXXI. Bd., Abt. IL 2 



